406 CoociLUAT. — Cours élémentaire sur la fabrication 



Il serait nuisible de chercher à garantir ces parties rentrantes par 

 un crible , quelle qu'en soit la substance. Ce crible restant dans la 

 bouche à feu , en détruit l'homogénéité, fùt-il du même mêlai : sa 

 fusion ou son ramollissement ne peuvent se faire qu'aux dépens delà 

 chaleur du métal liquide : son interposition entre deux parties de 

 la pièce, ne peut que rendre leur liaison imparfaite et moins so- 

 lide : des accidents seraient à craindre , si une couche de laitier 

 venait à s'appliquer contre les ouvertures du crible et à les bou- 

 cher, etc. 



L'emploi du crible produirait les inconvénients des chapelets qui 

 ont fait abandonner le coulage à noyau. 



Certaines parties saillantes de la pièce doivent présenter des 

 trous, comme les anneaux de braque; il est préférable de les couler 

 pleines et de les forer ensuite à la machine. 



La fonle est ordinairement blanchie aux parties minces des ca- 

 nons, telles que les coulisses pour hausses ou visières. Elle est alors 

 difficile à travailler, elle saute en éclats , quand on la taille. Il con- 

 vient de couler ces parties pleines et de les façonner ensuite au burin 

 et à la lime. 



Les pièces moulées en sable sont exposées à de petites bavures et 

 même à des màchures à la jonction circulaire des châssis. Pour les 

 dissimuler , on fait passer les plans de séparation de ces châssis par 

 les plates-bandes et moulures , lesquelles peuvent être tournées et 

 façonnées au burin et à la lime. 



Quelquefois les parties saillantes sont en fer forgé ou en cuivre, 

 ayant une base noyée dans le métal de la bouche à feu. Dans ce cas, 

 ces pièces doivent être adaptées au modèle lors du moulage, et res- 

 ter dans la chape après l'enlèvement du modèle. Quand ce procédé 

 est impraticable, on adapte, au modèle, des parties saillantes qui 

 sont vissées par l'intérieur et laissent , après le démoulage, des vi- 

 des dans lesquels on introduit les ferrures. 



ARTICLE II. 



SOmS « tPrORTER OttlS l'exécution ou moule. — DÉFAUTS DE COULÉE DES PIÈCES 

 DE FONTE, DES PIÈCES DE BRONZE. 



Soins à a}}porter dans l'exécution du moule. 



En suivant exactement les procédés décrits , on sera dans de 

 bonnes conditions pour le moulage. Certains points méritent ce- 

 pendant de fixer plus particulièrement notre attention. 



